— 141 — 



roter, iiiiieii zum Teil weifser Farbe, welche äufserlich in sehr geringem Mafse 

 durch Rindenteile usw. verunreinigt sind. 



Ein sorgfältig hergestelltes Durchschnittsmuster ergab folgende Werte; 

 Feuchtigkeit 23 pCt. In Chloroform unlöslicher Anteil 3,1 pCt. a Kaut- 

 schuk 83,8 pCt., ß Kautschuk 2,5 pCt., Harze 7,8 pCt. 



Nach Aussehen und chemischem Befund zu urteilen, ist dieser Kautschuk 

 als ein recht guter zu bezeichnen. 



2. Kautschuk von 4jähriger Ficus elastica. Gesamtgewicht der 

 Probe 26 g; sie besteht aus haseluufsgrofsen Stücken von hellbrauner Farbe 

 und grofser Elastizität. 



Feuchtigkeit 3,5 pCt. In Chloroform unlöslicher Auteil 4,2 pCt. « Kaut- 

 schuk 73,3 pCt, ß Kautschuk 8,6 pCt., Harze 9,1 pCt. Auch diese Probe kann 

 als guter afrikanischer Kautschuk gelten, wenn sie auch der Probe 1 etwas 

 nachsteht. 



3. Kautschuk von 3jähriger Castilloa elastica. 



Gewicht der Probe 20 g, sie besteht aus uufsgrofsen Stücken von duukel- 

 brauuer Farbe und zäh elastischer Beschaffenheit. 



Feuchtigkeit 1,6 pCt., « Kautschuk 72,0 pCt, ß Kautschuk 3,6 pCt., 

 Harze 20,3 pCt. 



Die Lösung in Chloroform war stark schleimig. Der Harzgehalt ist ein 

 ziemlich hoher. Der Kautschuk ist als recht mittelmäfsig zu bezeichnen. 



4. Kautschuk von öjähriger Castilloa elastica. 



Gewicht der Probe 24 g ; sie gleicht in ihrem Ausseren der Probe 3, 

 auch die chemische Analyse ergab annähernd die gleichen Werte: 



Feuchtigkeit 1,7 pCt., « Kautschuk 75,3 pCt., ß Kautschuk 2.5 pCt. 

 Harze 19,7 pCt. 



Es gilt hier gleichfalls dag für Probe 3 Gesagte. 



5. Kautschuk von 2jähriger Ficus elastica. 



Gewicht der Probe 2,2 g; sie war von hellbrauner Farbe und ziemlich 

 elastisch. Da die verfügbare Menge für eine vollständige Analyse nicht aus- 

 reicht, so mufs dieselbe auf die Bestimmung von Harzgehalt und Kautschuk 

 beschränkt werden: Harz 23,0 pCt, a Kautschuk 62,0 pCt. 



Die Lösung in Chloroform war stark schleimig, der durch Alkohol gefällte 

 Kautschuk flockig, nicht wie sonst zusammengeballt. 



Wenn man aus einer so kleinen Probe einen Schlufs ziehen darf, mufs 

 dieser Kautschuk als minderwertig bezeichnet werden. 



6. Kautschuk von 3jähriger Ficus elastica. 



Gewicht der Probe 5 g, Harz 32,0 pCt., r< Kautschuk 46,0 pCt. 

 Die Probe gleicht äufserlich der Probe 5, alles für dieselbe Gesagte gilt 

 auch hier. Der Kautschuk ist minderwertig. 



7. Kautschuk von 2jähriger Castilloa elastica. 



Gewicht der Probe 2,8 g: sie gleicht äufserlich den Proben 3 und 4 

 derselben Stammpflanze, ist jedoch weniger elastisch. Harz 54,8 pCt , a Kaut- 

 schuk 38,0 pCt. 



Wenn sich auch i. t ein definitives Urteil auf Grund der sehr kleinen 

 Probe nicht fällen läfst, so darf man diesen Kautschuk wegen seines aufser- 

 ordentlich hohen Harzgehaltes doch wohl als nahezu wertlos bezeichnen. 

 Tropenpflauzer 1901, Heft 3 XQ 



